9^2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sur la chaux du four électrique à une certaine distance du creuset. Celle 

 auréole pourpre était de l'oxyde de calcium anhydre coloré par de l'or» 

 C'est un nouveau jjourpre préparé par volatilisation de l'or et par fixation iie 

 sa vapeur sur la chaux. 



Mais revenons à notre distillation de l'alliage or et étain. Lorsque le mé- 

 lange de vapeurs d'or et d'étain sort à l'état gazeux du couvercle du four 

 électrique, l'étain brûle au contact de l'air et donne de l'oxvde d'étain inti- 

 mement mélangé à la vapeur d'or sur laquelle l'air atmosphérique n'a pas 

 d'action. La substance, recueillie sur la cloche, possède la composition 

 suivante : 



SnO" : 49-1 5, Ca O : 36, ()3, Au : 9,90. 



Cette composition, variable pour chaque expérience, déj^end de la quantité 

 de chaux et de métaux volatilisés dans notre four électrique. Mais cette sub- 

 stance possède les propriétés du pourpre de Cassius et, débarrassée de la 

 chaux par un traitement à l'acide chlorhydrique étendu, elle donne, stu- 

 les couvertes de la porcelaine, la coloration l)ien connue. 



Cette nouvelle méthode de préparation nous a permis, en volatilisant de 

 l'or en présence de différents oxydes, tiobtenir des pourpres variés. 



L'alumine fondue avec de l'or, au four électrique, se colore en rose 

 pâle, et par distillation du mélange, puis par condensation des vapeurs, on 

 obtient un pourpre plus ou moins foncé. L'or en excès, restant au milieu 

 de l'alumine fondue et qui a fdtré au travers de cet oxyde, présente des 

 cristaux très nets, en octaèdres réguliers. 



De même la magnésie fondue est colorée |)ar l'or en violet, et la conden- 

 sation du mélange de vapeurs d'oxyde et de métal donne un pourpre 

 foncé d'une teinte orangée. 



La zircone fondue se colore aussi en rose ou en violet au contact de la 

 vapeur d'or et, distillée au four électrique, fournit d'abord de la zircone 

 blanche et bientôt un pourpre lilas. 



La silice fond avant le point d'ébuUition de l'or, de sorte que l'or liquide, 

 à cause de sa densité, tombe dans la silice fondue. Aussitôt que le métal 

 entre en ébullilion, un boursouflement de toute la masse pâteuse se pro- 

 duit. Certains fragments intérieurs de silice ont pris une teinte violette, 

 tandis que la partie supérieure fondue est colorée en jaune pâle et contient 

 de petits globides d'or. T^a vapeui', condensée sur la cloche de verre, four- 

 nit un pourpre très fin et de belle couleur. 



Ces expériences conlirment les idées de Debray sur la constitution du 



